3 12 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Soo" et 4oo°, une déformation qui, à d'autres températures, n'aurait pas 

 altéré notablement leurs propriétés. 



Les données obtenues jusqu'ici à ce sujet sont peu nombreuses et d'ail- 

 leurs contradictoires. Par exemple, MM. Olry et Bonnet ont observé des 

 augmentations considérables de fragilité par travail à chaud, tandis que 

 M. Desjuzeur, opérant, il est vrai, sur des aciers doux très purs et préala- 

 blement trempés, n'a obtenu que des variations très minimes; il serait 

 cependant très important d'élucider cette question, car les résultats fournis 

 par son étude pourraient conduire à modifier profondément les habitudes 

 usuelles dans le travail des métaux ferreux, en proscrivant toute déformation 

 à certaines températures considérées comme critiques. 



Nous avons effectué, à ce sujet, diverses expériences dans lesquelles nous 

 avons cherché à séparer plus complètement qu'on ne l'avait fait jusqu'ici 

 les principales variables, savoir : la nature et la grandeur de la déformation, 

 la température et la nature de l'acier employé. Dans une première série, 

 actuellement terminée, nous avons soumis des barreaux à deux flexions 

 successives, égales et de sens contraire, de façon à les ramener finalement 

 à leur forme primitive, en opérant à diverses températures comprises entre 

 o° et 4oo°. Les barreaux étaient ensuite soumis, dans la région déformée, à 

 l'essai de choc sur entaille au moyen de l'appareil dit mouton-pendule, qui 

 permet de déterminer le travail absorbé par la rupture (ou résilience, dont 

 les variations sont inverses de celles de la fragilité). Ces essais semblent 

 déjà permettre quelques conclusions. On a vérifié d'abord que, ainsi qu'il 

 était facile de le prévoir, la diminution de résilience produite sur un métal 

 donné à une température déterminée était d'autant plus marquée que la 

 déformation était plus grande; on a constaté, en second lieu, que pour un 

 même métal, soumis à une même déformation à diverses températures, 

 l'abaissement de la résilience croit d'abord à mesure que la température 

 s'élève, atteint un maximum aux environs de 25o°, et décroît ensuite aux 

 températures supérieures. Cette température défavorable ne coïncide donc 

 nullement avec celle du maximum de fragilité à chaud, qui est de près 

 de 200° plus élevée. Par contre, elle paraît correspondre très exactement à 

 la température du maximum de résistance à la traction, et au minimum 

 d'allongement avant rupture signalé par André Le Chatelier, au maximum 

 de dureté observé par G. Robin, etc. 



Quand à la grandeur de la variation de la fragilité produite à une tem- 

 pérature déterminée par une déformation déterminée, elle varie considéra- 

 blement suivant la nature du métal employé, ce qui peut expliquer les résul- 

 tats contradictoires obtenus jusqu'ici. 



